[en] Studies in nanotechnology has experienced an enormous growth in recent years. This has led to the development of new methods of colorimetric detection based on biosensors. The foundation of most of these methods is on the usage aqueous solutions of colloidal gold nanoparticles (AuNPs) of different sizes, but always in the nm scale. Monodisperse gold hydrosols lower than 20 nm sizes, have an intense absorption band centered at 520 nm, that is to say, are ruby red; whereas if the nanoparticles are associated causing colloidal aggregates larger, the absorption band shifts to> 650nm, being therefore the solution blue. The color change is easily visible and originates in response to the interaction of biological molecules with the surface of AuNPs. Comparing with the flat surface of macroscopic gold, gold spherical nanoparticles allow, on the one hand, greatly speed of interaction with organic molecules; moreover, the curved surface of the nanoparticles can accommodate around a greater number of molecules, and finally, the surface contamination is negligible. In short, the answer is much more intense and produce in shorter times and no saturation of the adsorbent. In this work we have optimized the conditions for colorimetric detection of some pyrimidine bases by using gold nanoparticles. The method has been applied to the detection of uracil (U) and its derivatives, 2-thiouracil (2-TU) and 4-thiouracil (4-TU), and cytosine (C); the results are compared with those observed for single compounds of similar functional structure, such as urea and thiourea (TU). The molecular structures of these compounds are shown in scheme 1. The AuNPs used are as been synthesized and characterized part of this work. Siguimiento technique adsorption of the bases shown in Scheme 1 with AuNPs has been UV-vis spectroscopy. The results obtained are explained based on a mechanism of interaction between the adsorbate and the surface of AuNPs analyzing the acid-base properties of that and its orientation on the surface. The limits of colorimetric detection are determined for the cases of positive interaction. In some cases, such as cytosine, it has been possible to follow the kinetics of chemisorption process. Finally, the study of higher affinity bases studied by the surface of AuNPs is performed. [Imagen] Scheme 1. Molecular structures of the compounds studied

[gl] Os estudos en Nanotecnoloxía experimentaron un gran crecemento nestes últimos anos. Desenrolaronse novos métodos de detección colorimétrica basados nos biosensores. O fundamento da maioría destes métodos está no uso de disolucións acuosas coloidais de nanopartículas de ouro (Au NPs), de diversos tamaños, pero sempre na escala do nm. Os hidrosois de Au monodispersos de tamaños inferiores a 20 nm, presentan unha intensa banda de absorción centrada en 520 nm, é dicir, son de cor vermello rubí; mentres que as nanopartículas asocianse orixinando agregados coloidais de maior tamaño, a banda de absorción desplazase a [Lambda] >650 nm, sendo, polo tanto, a disolución de cor azul. O cambio da cor é facilmente visible e ten a súa orixen na resposta á interacción de moléculas de interese biolóxico coa superficie das NPs de Au. Se o comparásemos coa superficie plana do Au macroscópico, as nanopartículas de Au esféricas permiten, por unha parte, aumentar enormemente a velocidade de interacción con moléculas orgánicas; por outra parte, a superficie curva das nanopartículas pode acomodarse en torno a un maior número de moléculas, e finalmente, a contaminación superficial é practicamente nula. En definitiva, a resposta é moito mais intensa, e prodúcese en tempos mais cortos e non hai saturación do adsorbente. Neste traballo optimizáronse as condicións para a detección colorimétrica dalgunhas bases pirimidínicas mediante o uso de nanopartículas de ouro. O método aplicase á detección de uracilo (U) e dos seus derivados, 2.tiouracilo (2-TU) e 4- tiouracilo (4-TU), e citosina (C); os resultados comparanse cos observados para compostas mais simples de estrutura funcional semellante, como é o caso da urea e da tiourea (TU). As estructuras moleculares destes compostos móstranse no esquema 1. Las NPs de Au utilizadas sintetizáronse e caracterizáronse como parte deste traballo. A técnica de seguemento da adsorción das bases indicadas no Esquema 1 coas NPs de Au foi a espectroscopía UV-vis. Os resultados obtidos explícanse en base a un mecanismo de interacción entre adsorbato e a superficie das AuNPs, analizando as propiedades ácido-base, así como, su orientación na superficie. Determínanse os límites de detección colorimétrica, para os casos de interacción positiva. Nalgúns casos, como coa citosina, foi posible seguir a cinética do proceso de quimisorción. Por último, realizase o estudo da maior adinidade das bases estudadas pola superficie das NPs de Au. [Imagen] Esquema 1. Estruturas moleculares dos compostos estudados